( I23l ) 



» 3" Avec les quantités de matières solides et d'huile indiquées, le pouvoir 

 couvrant d'une couleur à base d'oxyde de zinc sera le même que celui d'une 

 couleur à base de céruse; l'expérience et le calcul montrent, en effet, que 

 les poids des matières solides déposées seront en raison inverse des den- 

 sités de ces matières solides prises à l'état sec; elles occuperont donc un 

 même volume sur une surface donnée. 



M J'ai également étudié les enduits formés d'huile, de blanc de Meudon, 

 de céruse ou d'oxyde de zinc, el additionnés, suivant les cas, d'essence de 

 térébenthine. Ces enduits sont destinés à donner un fond homogène et 

 uni et, surtout, à rendre la surface du plâtre ou du bois imperméable, 

 afin que la couleur à l'huile, lors de son application, ne subisse aucune 

 modification de composition résultant de l'absorption d'une partie de l'huile. 



» Les enduits sont peut-être la cause principale des intoxications saturnines, soit 

 que la nécessité du travail les maintienne en contact prolongé avec la peau, soit que, 

 par le ponçage à sec, ils se dégagent à l'état de fines poussières. 



» En comparant, comme pour les couleurs, les enduits à base d'oxyde de zinc aux 

 enduits à base de céruse préparés par un ouvrier suivant ses errements habituels, et 

 pris comme types, j'ai déduit les règles suivantes : 



» 1° Pour les enduits gras, le rapport du poids de l'huile au poids de 

 l'ensemble des matières soliiles, chacune de celles-ci étant convertie comme 

 poids en blanc de Meudon, d'après le volume qu'elle occupe, est repré- 

 senté par une constante. 



» 2° La bonne tenue d'im enduit résultera surtout de l'état de porosité 

 des substances solides qui entrent dans sa composition. 



» 3° La céruse ou le blanc de zinc n'ont d'autre rôle que de servir 

 d'excipient pour l'huile que le blanc de Meudon ne peut complètement 

 retenir par suite de sa porosité insuffisante. 



)) L'expérience montre, en effet, qu'à la limite le carbonate de chaux 

 précipité, qui est d'une finesse et d'une porosité extrêmes, donne, sans 

 addition de céruse ou d'oxyde de zinc, des enduits identiques, comme 

 tenue et application, aux enduits à base de céruse. 



M 4" L'oxyde de zinc pourra, sans inconvénient, être substitué à la 

 céruse dans un enduit gras, pourvu qu'il y entre à une teneur suffisante, 

 dont il est facile de déterminer le minimum. 



» 5° hes enduits maigres elles enduits pour moulures, ces derniers devant 

 être appliqués à la brosse, peuvent être regardés comme dérivant d'un 

 enduit gras, rendu plus fluide par addition d'une quantité déterminée 

 d'huile et d'essence de térébenthine. 



